[17] Ueber die Krystallform des Ziunsteins. 259 



DesCloizeaux (Annales des Mines 1857 p. 300), der den Zinnstein 

 unter den einaxigen und positiven Stoffen aufführt, auf Brewster. Es 

 wurde zur Untersuchung der optischen Eigenschaften ein Querschnitt 

 senkrecht auf die Hauptaxe des einen Individuums eines Zwillings- 

 krystalls von Schlackenwald benützt, dessen eingeschaltete Zwillings- 

 lamellen auch eine Untersuchung auf Dichroismus gestatteten. 



Im Polarisationsmikroskop zeigte sich in weissem Lichte ein 

 dunkles verwaschenes Kreuz, jedoch ohne eine Andeutung von farbigen 

 Ringen, obzwar die Platte immerhin 1 mm dick war. Durch Anwendung 

 eines zweiaxigen Glimmerplättchens wurde dasselbe in zwei Hyperbeln 

 aufgelöst, deren grosse Axe senkrecht steht auf dem optischen Haupt- 

 schnitt des Glimmerplättchens. Der Zinnstein ist somit einaxig und 

 positiv. 



Die Zwillingslamellen, die im Polarisationsmikroskop selbstverständ- 

 lich kein Kreuz zeigten, wurden mit der Haidinger'schen Loupe unter- 

 sucht und erwiesen sich in sehr geringem Grade dichroitisch ; die 

 beiden Bilder zeigten einen kaum merklichen Unterschied in der Nuance 

 der braunen Farbe, und zwar erschien das eine mehr sattbraun mit 

 einem Stich ins Rothbraune, das andere erschien etwas matter mit 

 einem etwas grünlichen Schimmer. 



Die chemische Zusammensetzung des Zinnsteins ist bekannt. Er 

 besteht aus Zinnoxyd mit sehr geringen Mengen verunreinigender Sub- 

 stanzen ; als solche waren bis jetzt bekannt; Kieselsäure, Titansäure, 

 Tantalsäure, Eisenoxyd, Manganoxyd. Auch Kalkerde fand sich bei der 

 Analyse eines Schlackenwalder Zinnstein die ich im Laboratorium und 

 unter Leitung des Herrn Professors Dr. E. Ludwig ausführte, wofür 

 ich dem genannten Herrn meinen ergebensten Dank abzustatten mir 

 erlaube. 



Die qualitative Analyse ergab: Zinnoxyd, Kieselsäure, Eisenoxyd 

 und KalkeHe. Die Untersuchung auf andere Metallsäuren, namentlich 

 Titan-, Tantal- und Wolframsäure sowie auf Manganoxyd ergab nega- 

 tive Resultate. 



Da das Mineral weder durch saures schwefelsaures Kalium, noch 

 durch kohlensaures Natron-Kali, noch durch schmelzendes Alkali zur 

 Lösung gebracht werden konnte, wurde folgender Weg eingeschlagen: 



Das pulverisirte Mineral wurde in einer Glasröhre unter hoher 

 Temperatur der Einwirkung von Wasserstoff ausgesetzt. Die reducirte 

 Masse wurde mit Salzsäure gelöst und ein paar Tropfen Salpetersäure 

 hinzugefügt. Zinn, Eisen und Kalkerde gingen in Lösung und wurden 

 nach den gewöhnlichen Methoden bestimmt. Im Rückstand wurde die 

 Kieselsäure durch Behandlung mit Schwefelsäure und Flusssäure aus 

 dem Gewichtsverluste bestimmt. Ein kleiner Rückstand gab mit Kupfer- 

 oxyd in der Boraxperle und — nach der Reduction mit Cyankalium und 

 Lösung in Salzsäure — mit Quecksilberchlorid Zinnreaction und wurde 

 daher als Zinnoxyd gerechnet. Die Ergebnisse der Analyse waren folgende: 



